des Minéraux'. 243 
Opérations du raffinage de ce métal (ç)> ce 
quoi on les retire , On les rade 8 c Ton met la matière 
cuivreufe qui en tombe dans de l’eau claire. On pour- 
roit mettre d’abord ces barres de fer dans la chaudière 
de plomb où l’on fait bouillir la leflive cuivreufe, la 
précipitation fe feroit encore plus vite. 
La matière cuivreufe, qui vient de cette précipitation , 
contient beaucoup de fer qu’on peut en féparer en partie 
par le lavage ; mais, comme le cuivre eft réduit en un 
timon fort fin, il faut bien prendre garde que l’eau ne 
l’emporte avec elle. Lorfqu’on a raffemblé alfez de ce 
limon pour en faire une fonte, on le grille fi l’on veut, 
quoique cela ne foit pas néceflaire; mais, comme il faut 
le sécher exa&cment avant de le fondre, on la met fur 
une aire couverte de charbon qu’on allume pour qu’il 
rougiiïe : on répète cette manœuvre deux fois, parce 
qu’ainfi grillé il fe fond plus aifément. 
Ce cuivre ainfi précipité, eft la même chofe que le 
ccment de Hongrie , & on le fond avec additions de 
feories qui ne rendent point de mattes, & mieux encore 
avec des feories de refonte de litharge ; alors on ne retire 
de la fonte que du cuivre noir & point de matte. 
Cette maniéré de retirer le cuivre de fes mines, fe fait 
avec des frais peu confidérables, mais elle n’en fépare 
jamais tout le cuivre, & le minéral qui refte, en con¬ 
tient encore aflTez pour mériter d’être fondu. Traité de la 
fonte des mines de Schlutter , traduit par Hellot , tome 
Il, page 50Z &• fuir. 
(^) Le déchet au raffinage du cuivre noir de Saint- 
Bel , eft de huit à neuf pour cent. Mémoires de M. Jars . 
— Le déchet des cuivres bruts de Barbarie & de Mogador, 
n’eft que de cinq OU flX pour cent. Mémoires de M. de Limarst 
„ X 2 
